634 GIORGIO SPEZIA 
lo posi nel recipiente con una poltiglia molto densa fatta di 
borace ridotto in polvere e di soluzione satura a 15° dello stesso 
sale. In tal modo, data la grande solubilità del borace col cre- 
scere della temperatura, il quarzo doveva trovarsi in una solu- 
zione molto più ricca di sale dell’esperienza precedente. 
L’effetto di solubilità sulla parte scoperta del prisma dopo 
4 giorni e colla temperatura da 290° a 315° è rappresentato 
dalla fig. 2, coll’ingrandimento di tre diametri. 
In questo esperimento la poltiglia, la cui parte solida si era 
trasformata in minuti cristalli, aveva un aspetto bianchiccio 
torbido per la silice idrata diffusa, la quale rimase di residuo 
dopo lavaggi con acqua, che sciolse la parte solida cristallina. 
Dalle tre esperienze eseguite con eguale tempo e quasi . 
eguale temperatura, ma con differente grado di concentrazione 
del solvente, il quarzo apparve diversamente corroso ed io co- 
munico tale osservazione come contributo allo studio dei feno- 
meni d’erosione nei minerali. 
Nella prima con la soluzione al 5 p. ° di borace le figure 
di corrosione erano ben distinte, sebbene non così perfette, quali 
rappresentanti di struttura cristallina, come quelle che io osservai 
coll’azione sul quarzo dell’acqua pura o con soluzioni molto 
diluite di silicato sodico. 
Nella seconda esperienza, nella quale il solvente aveva la 
saturazione corrispondente a 100°, le figure di corrosione furono 
affatto irregolari come risulta dalla fig. 1. 
Nella terza poi dove eravi il solvente in poltiglia, la cor- 
rosione si presentò con superficie liscia come indica la fig. 2. 
Questa specie di corrosione corrisponde a quella che si osserva 
quando colla fusione si sciolga nel borace della polvere grosso- 
lana di quarzo e, sospendendo dopo un certo tempo l’operazione, 
si osservino al microscopio i granuli, i quali si presentano con 
spigoli arrotondati, superficie liscia e senza traccia di vere figure 
di corrosione caratteristiche. 
Per tale confronto sul diverso modo di corrosione si po- 
trebbe quasi dedurre, volendo generalizzare per ogni solvente, 
che in natura, in alcuni casi, quando le figure di corrosione sul 
quarzo siano perfette, esse debbano essere state prodotte da 
solventi molto diluiti; se invece la corrosione è irregolare, pro- 
fonda e senza traccia di figure, essa sia stata prodotta da sol- 
